FILTRIERPAPIER ALS AUSGANGSMATERIAL 23 
Zu 5 g Cellulose wird eine Lösung von 20 g Essigsäure (100 °/o), 
0,5 g Wasser und 0, g Natriumbisulfat gesetzt. Diese Mischung 
wird während 17 Stunden bei 50—70° erwärmt. Danach rührt man 
in die gekühlte Mischung 25 g Essigsäureanhydrid ein. Die Tem- 
peratur darf dabei nicht über 60° steigen. Man erhält auf diese 
Weise eine viskose Lösung. Durch Erwärmung der Reaktions- 
mischung bei 70° während kurzer Zeit (ungefähr eine halbe Stunde) wird 
die Reaktion beendet. Dann wird etwas abgekühlt. Man setzt 5,5 
—6 ccm Wasser zu und lässt die Mischung während 65—70 Stunden 
bei 50° stehen. Durch Eingiessen der Lösung in überschüssiges 
Wasser wird ein in Chloroform unlösliches, aber in Aceton lösliches 
Produkt ausgefällt. 
4. FILTRIERPAPIER ALS AUSGANGSMATERIAL. 
Über Azetylierungen von Filtrierpapier hat Ost 1906 einige An- 
gaben veröffentlicht. Er scheint bei seinen Versuchen keine Beson- 
derheiten gegenüber der Watte als Ausgangsmaterial gefunden zu 
haben. 
Wir wandten auf das Filtrierpapier (Schleicher-Schüll) dieselben 
Verfahren an, die wir mit dem gereinigten Sulfitzellstoff durchpro- 
bierten. Zunächst also versuchten wir die aus der salzsauren Lösung 
durch Wasser ausgefällte Cellulose zu verwenden. Die Kupferzahlen 
der Papiere schwankten in verschiedenen Proben zwischen 1 und 3. 
Wenn die in der zehnfachen Menge 40 °/o-iger Salzsäure aufgenom- 
mene Cellulose nach 10 Minuten langem Verweilen in der filtrier- 
ten Lösung mit Wasser gefällt wurde, kam sie mit einer Kupfer- 
Zahl von 17,7 unkorr., 13,9 korrigiert wieder heraus; bei einstün- 
diger Einwirkungsdauer der Salzsäure stieg dieser Wert auf 28,0, 
bezw. 22,s, als wahre Kupferzahl. In entsprechender Höhe hielten 
sich die Reduktionswerte der damit erzeugten Azetylcellulosen, und 
wie immer in solchen Fällen ergaben sich nur spröde Films. Dabei 
können die Azetylgehalte bei verschiedenen Ansätzen zwischen den 
